SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 3,9 



que la chaux qui s'artache au charbon eft plus rouge en s'approchant 

 du bouton. 



4-°. De 16 lots cafTe's en petits morceaux de mineral parfaitement pur, 

 t^ue je trairai dans un appareil femblable a celui qui fere a fondre I'aa- 

 timoine (A) 14 lots & 3 gros coulerent dans le vaifTeau inferieur (B). 

 II refta dans celui de deffus 3 gros 42 grains d'une mafle blanche, un 

 peu petrie enfemble, & (C) i gros 1 8 grains fe fublimerent aux parois 

 des vaifleaux fous forme metallique d'une couleur grife , tandis que I'an- 

 timoine ou fon regule ne produit aucune fublimation metallique. 



y°. La maflTe ( 4. A ) en fufion qui avoit coule dans le vaidew infe- 

 rieur , prefentoit la meme couleur a fa fradure, & etoic aulfi brillante 

 que le mineral brut, mais elie ecoit compofse de bien plus grands feuil- 

 lecs perpendiculaires , horizontaux & obliques , qui eclatoient en prifmes 

 en les calTant. Ainfi, route la texture ne reflembloit aucuneraent a celle 

 du regule d'antimoine. Cette malTe s'eft comportee au chalumeau comme 

 le mineral brut a petits grains (2); finon qu'on ne voyoit pas le charbon 

 couvert dune chaux deliee jaune-rougeatre, & qu'il ne reftoit point de 

 terre filiceufe. Cette maffe coula purement avec lo parties de plomb 

 fous la mouffle. La fcorie vitrifia en jaune de miel la coupelle , elle 

 etoit friable. Paffee a la coupellation , elle ne laifTa aucun bouton, 



6°. Le refidu blanc ( 4 B ) , outre quelques parties metalliques qui 

 eroient reftees avec lui , coniiftoit en tres-petits criftaux prifmatiques 

 brillans , pointus aux deux excremites, ou qui paroiffoient teis a un 

 bon microfcope , mais done on ne pouvoit determiner le nombre ni la 

 forme des cotes. Cette matiere blanche etoit infipide, aucun acide ne 

 I'attaquoit; elle ne fondoit pas d'elle-meme au chalumeau, mais avec 

 I'alkali mineral elle couloir en un verre blanc opaque , en faifant una 

 forte efFervefcence ; le borax ne la fit diffoudre que tres-lentement fans 

 effervefcence, mais elle ne fut pas dilToute avec le fel microcofmique; 

 c'eft done une veritable terre filiceufe pure. Sous la mouffle, ce refidu 

 fuma p/efque pendant lix heures , il prit d'abord un jaune ochrace, en- 

 fuite un vrai jaune fulfureux , enfin un brun-gris comme du tartre rouge, 

 & perdit 18 ^ pour cent de fon poids ; phenomenes qui provenoient 

 des parties mftalliques qui y etoient encore adherentes. Un quintal de 

 ce refidu filiceux grille coula purement avec douze parties de plomb faus 

 la mouffle; la fcorie etoit d'un jaune de miel & partaitement tranfpa- 

 xenre, le regule de plomb n'etoit pas friable, & il refta un bouton dans 

 !a coupelle ; pendant le retroididement de laquelle ce bouton fut dif- 

 perfe par un accident, qui empecha qu'on evaluat exaftement fon poids, 

 qui pouvoit etre eftime a 16 lots. Cet or ne paroit pas avoir ere contenu 

 dans la terre filiceufe, mais dans les parties metalliques qui y etoient 

 reftees ; quoique la malTe fondue ( 4 A ) dans la coupelle par la voie 

 Tome XXXn, Pan. I, i-jSS.MAl. V v 2 



